468 Otto Bloch. 



allem Anschein nach in eine parallele zur erstmals beobachteten 

 Geraden, um dann bei 1100° a. T. ziemlich plötzlich in diese über- 

 zugehen und bis zu den tiefsten in Betracht kommenden Tempera- 

 turen in dieser zu bleiben. 



Erwärmt man nun aber nach bloss kurzem Verweilen bei diesen 

 niederen Temperaturen von neuem, so wird nicht mehr, wie zu An- 

 fang, die erste Kurve bis zu 1190° a, T. verfolgt, sondern der Über- 

 gang auf das zu ihr parallele Zwischenstück erfolgt umso früher, je 

 weniger lang sich das Material auf der tieferen Temperatur befun- 

 den hat. Erst ein völliges Erkalten auf gewöhnliche Temperatur führt 

 beim Erwärmen wieder zu dem erstbeobachteten Vorgang. 



Der Grund für diese Erscheinung war nicht ganz klar, und es 

 war daher von Interesse zu prüfen, ob Herrn Foex^) diese Er- 

 scheinung bei seinem Nickel bloss entgangen war, oder ob es sie 

 tatsächlich nicht aufweist. Ich habe deshalb sein Nickel, das ich 

 fortan als Ni (II) bezeichnen werde und für das von der Firma 

 E. Merck in Darmstadt eine höhere Garantie für Reinheit ge- 

 geben ist, einer neuen Untersuchung unterworfen, schon weil Herr 

 Föex von einem Knick in der Nähe von 1200° a. T. nichts bemerkt 

 hat. Die Resultate dieser Messungen sind in den vorstehenden 

 Zahlentafeln sowie in Figur 10a ebenfalls aufgenommen. Wie man 

 erkennt, liegen die Suszeptibilitäten bei Ni (H) durchwegs etwas 

 tiefer als die entsprechenden bei Ni (I), während der Verlauf von 



— bis zu 1200° a. T. völlig partillel geht demjenigen, welcher schon 

 X 



auf Ni (I) beobachtet worden war. Der Knick tritt nun aber tat- 

 sächlich auch hier auf und zwar sehr scharf; von einer Irreversibili- 

 tät in dessen Umgebung konnte jedoch nichts bemerkt werden. 



Zeichnet man nun aber die a. a. 0. gegebenen Messungsresultate 

 des Herrn Foex in der geschilderten Weise auf, so zeigt sich, dass 

 die von ihm beobachtete und erwähnte Unregelmässigkeit im Verlauf 

 der Kurve, die er auf eine zufällige mangelhafte Regulierung der 

 Apparatur zurückführte, jedenfalls zum grösseren Teil ihren Grund 

 in dem besagten inneren Phänomen findet und nur, durch zufällige 

 Messfehler etwas entstellt, den wahren Charakter der Sache nicht 

 erkennen Hess. Die bei Ni (I) beobachtete Irreversibilität muss, 

 wie es scheint, auf eine schon weiter oben als wahrscheinlich er- 

 kannte zufällige Verunreinigung zurückgeführt werden ; und zwar ist 

 bemerkenswert, dass sie gerade in dem Gebiet auftritt, wo das Eisen 

 die Umwandlung von ß-Eisen in y-Eisen erleidet. 



') P. Weiss & G. Foex; Arch. phys. nat. (4) t. XXXI. 



